WILLEMITE. iô 



en masses ou en grains arrondis engagés dans le granité, le gneiss 

 et la syénite; a Ytterby, près Stockolm; à Finbo, Brodbo et Kârar- 

 ivet, près Fahlun; à Breviget aHitterôe, Norwôge; aux îles de B'orxi- 

 holm; de Disco, Groenland; aCeylan; dans le trapp , près de Gal- 

 wav. Irlande. 



"WILLEMITE. Willémine, Lévy. Brachytyper Zink-Baryt; Mohs. 

 Hebetin. 



Rhomboèdre obtus de 116° 1' 



ANGLES CALCULÉS- 



ANGLES CALCULES. 



ANGLES MESURES. 



ePd* 120° 

 (Pe*- 150° 

 e ïpï |20" 



«'a 1 " I49°.H3' 

 ai p Ii2°l7 r 

 a if >p 172»2V 

 .fl'V 2 I20°7' 

 db\ I58-52' 

 o>e^ 130°46' 

 |_ a 1 ç 2 90° 



dur- ioi"oo' 



d l p 12K59' 



d 2 p I30"o' 



pb 1 118°!' 



pp I I6°l' arête culmin. 



loi" New-Jersey; Dx. 

 122" «/. Dx. 



150° î'rf. Dx. 



147° env. id. Dx. 

 116° ici. Dx. 



rfie* 5 )30"o9' » 



e 4 5 e 4 3 9go2' ar> cu ] m , Breithaupt 

 e vs a io ,1390]' n 



rf'ft 10 adj. 1lo°io' » 



* a 10 a 10 1 28°30' ar. culm. 1 28-30' Moresnet ; Lévy. 



b l b l 143°36' ar. culm. 143° New -Jersey ; Dx. 



Les formes habituelles se composent des faces a 10 e 2 pour les pe- 

 tits cristaux de Moresnet, fig. 49, pi. IX, et des faces p b 1 <P cl 1 

 pour les gros cristaux de Franklin, lig. 50. Les premiers portent 

 quelquefois la base a 1 . Le rhomboèdre e i/s est donné par M. Brei- 

 thaupt comme existant sur les cristaux de Franklin. Clivages : 

 suivant a 1 , facile dans les cristaux de Moresnet, difficile dans ceux 

 de Franklin ; suivant d l , facile dans Ifs cristaux de Franklin. 

 Cassure imparfaitement conchoïdale. Transparente, semi-transpa- 

 rente ou translucide. Éclat vitreux, passant au résineux. Incolore ; 

 blanche; jaune; brune ou gris noirâtre.» Double réfraction assez éner- 

 gique : un axe positif. Poussière blanche. Fragile. Dur. == 5,5. 

 Dens. =3,89 à 4,18. 



Au chalumeau, devient opaque et fond difficilement sur les bords. 

 Soluble en faisant gelée dans l'acide chlorhydrique. Soluble dans 

 la potasse caustique. 



Zn 2 Si: Silice 26,92 



Oxyde de zinc 73, ( 



Analyses de la Willémite : de Moresnet, a, par Delesse; de la Basse- 

 Silésie, 6, par Rosegarten ; de Stolberg, c, par Monheim; de la 



